DE L’ARGENT. 167 
4 e TABLEAU. 
Culots fondus sous un flux de chlorure de calcium. 
Do V 0 
1. a. Culot fondu. 10,506 17 95,1821 
b. Le même, frappé.- . . 10,509 34 95,153 4 
c. Le même, frappé à outrance. 10,511 87 95,130 5 
d. Le même, recuit. 10,511 15 95,137 0 
e. Le même, recuit dans le vide. 10,511 59 95,133 0 
f. Le même, laminé. 10,506 45 95,179 6 
g. Le même, recuit .. 10,510 75 95,1406 
2. a. Culot obtenu par M. Rommelaere. 10,459 60 95,605 9 
b. Le même, frappé. 10,499 44 95,243 1 
c. Le même, recuit. 10,496 61 95,268 8 
d. Le même, frappé à outrance. 10,507 75 95,167 8 
e. Le mêm&, recuit. 10,507 02 95,174 4 
/'. Le même, chauffé dans le vide. 10,502 85 95,212 2 
Ce tableau confirme les conclusions tirées du précédent : l’argent ayant 
été fondu sous un flux, s’est trouvé plus ou moins complètement soustrait à 
l’influence directe des gaz ; son poids spécifique ne s’est abaissé, dans aucun 
cas, aussi bas que dans le cas d’une fusion à nu. Bien plus, la frappe n’a 
produit qu’un faible effet sur l’augmentation du poids spécifique, de même 
que le recuit n’a pu diminuer notablement ce poids. 
Remarquons encore l’abaissement du poids spécifique à la suite du lami¬ 
nage, ainsi que sa reprise par le recuit subséquent (comp. n° 2, f et g). 
5 e TABLEAU. 
Culots fondus sous un flux de borax. 
Do V„ 
1. Argent pulvérulent fondu. 10,334 01 96,767 8 
2. Le même, refondu. 10,433 53 95,844 8 
3. Argent réduit par le sucre, fondu simplement. . . 10,184 29 98,190 4 
4. Le même, fondu sous le borax. 10,493 61 95,290 6 
6 e TABLEAU. 
Tournures du culot précédent. 10,476 27 95,453 8 
Les conclusions à tirer de ces tableaux 5 et 6, nous paraissent être les 
mêmes que celles du tableau 4. 
